( M? ) 



n'ont pas été formées par une simple fusion, mais plus probablement par 

 une précipitation de vapeurs amenées brusquement de l'état gazeux à la 

 forme solide. Si ces vapeurs étaient de natures diverses, on comprend la 

 nature hétérogène des produits solides qu'elles ont engendrés. » 



CHIMIE MINÉRALE. — Sui la préparation de l 'uranium à haute température. 



Note de M. Henui Moissan. 



« La Métallurgie a utilisé dans ces dernières années les courants à 

 haute tension pour produire des électrolyses. Les nouvelles préparations 

 du magnésium et de l'aluminium en sont des exemples; mais nous esti- 

 mons que la chaleur fournie par l'aie électrique peut aussi être utilisée 

 spécialement lorsqu'il s'agit de réduire, par le charbon, certains oxydes 

 regardés jusqu'ici comme irréductibles. 



» C'est ainsi que l'emploi du four électrique permet de préparer, avec 

 rapidité, les métaux réfractaires que l'on avait anciennement beaucoup de 

 peine à obtenir, ou qu'il était mêmeimpossible de préparer. 



» Il suffit, en effet, de placer, dais la cavité d'un four en chaux, une 

 certaine quantité de magnésie qui es absolument stable aux températures 

 les plus élevées de l'arc (' ) et de disposer, par-dessus, un creuset de 

 charbon de cornue contenant le mélange de charbon et d'oxyde à réduire. 



» Lorsque le métal est volatil, onfait traverser le four par un courant 

 d'hydrogène, et les vapeiu's métalli(ues sont condensées dans un réci- 

 pient refroidi. On prépare ainsi le clcium, le baryum et le strontium. Si 

 le métal n'est pas sensiblement volatl, il reste au fond du creuset sous la 

 forme de lingot; c'est le cas de l'uraiium, dont nous indiquerons la pré- 

 paration aujoiu'd'hui. 



» L'uranium métallique avait éti préparé, en très petites quantités, 

 par Peligot, avec beaucoup de difficiltés, en réduisant l'oxvde d'uranium 

 [)ar un métal jalcalin. Aux températres ordinaires, les différents oxydes 

 d'uranium sont en effet irréductible par le charbon. Il n'en est plus de 

 même, comme je l'ai indiqué précdemment, aux hautes températures 

 dont on peut disposer dans le four éectrique. 



» Pour obtenir ce métal, on calcie, dans une capsule de porcelaine, 



(') Dans toutes nos expériences la manésie a toujours été ij-réductible par le 

 charbon. 



